394 CHALEUR SPÉCIFIQUE DES 
« transformations auxquelles nous avons affaire, en 
« supposant le carbone absent ou négligeable, restent 
« au nombre de trois, à savoir : 
Transformation du fer > en fer 8 
» fer 6 en fer & 
» nickel 8 en nickel æ 
« Mais dès que le nickel atteint une certaine teneur, 
« les trois transformations se superposent ou paraissent 
« se superposer. Pour les reconnaître individuellement 
«et en suivre la marche, il faudrait caractériser 
« chacune d'elles par une propriété physique, spéci- 
« fique et mesurable, qui permit à chaque instant d’en 
« déterminer l’avancement. » 
« Quelles sont donc les propriétés auxquelles on 
peut songer à s'adresser ? » 
« J'en vois six : La capacité calorifique, le magné- 
«tisme, la dilatabilité, la magnéto-striction, la résis- 
tivité et le pouvoir thermo-électrique. » 
Ceci nous montre d'une manière précise et claire 
l’importance de toutes ces recherches dans des direc- 
tions qui paraissent bien différentes. 
Dans ce travail nous nous sommes proposé de faire 
une étude aussi complète et aussi précise que possible 
de la capacité calorifique de ces alliages, spécialement 
dans la région comprenant le point de transformation 
magnétique : Le point d'apparition ou de disparition 
du ferromagnétisme. 
Depuis les travaux remarquables de M. Pionchon, 
on avait constaté des singularités bien marquées dans 
les chaleurs spécifiques des substances ferromagné- 
tiques. En 1907, M. P.-N. Beck, sous la direction de 
M. P. Weiss a repris cette recherche en expérimentant 
ne 
_. 
ES 
À 
